— 384 — 
som flytande, ingjutes i kolfven A, och hvad som fastnat i bä- 
garen nedsprutas, men med minsta möjliga mängd vatten, så att 
hela vätskemängden icke kommer att öfverstiga 25 kubik-centimeter. 
Innebållet i kolfven blandas med 40 kubik-centimeter SH. Denna 
qvantitet svafvelsyra är flera gånger större, än som behöfves, 
för att binda metalloxiderne; men grafitkolet oxideras desto lät- 
tare, under inflytande af Cr och SH, Ju högre temperaturen är, 
och denna sednare kan fås högre, da en mer koncentrerad syra 
användes. Sedan blandningen svalnat, tillsättes 8 gram krom- 
syra, hvarefter alltsammans småningom upphettas, tills att en 
så liflig gasutveckling inträffar, att massan hotar att vilja sjuda 
öfver; man bibehåller då temperaturen vid denna punkt, så länge, 
som den starka gasutvecklingen fortfar; men då denna minskas 
ökar man åter temperaturen, så att hvita ångor börja uppstiga 
i kulröret E, hvarefter man vid sålunda reglerad värmegrad fort- 
sätter uppbettningen, tills att gasutvecklingen endast svagt fort- 
går. Nu anbringas framför U-formiga absorptionsröret Ien aspi- 
rator, hvars kran man helt litet öppnar, innan det knäböjda röret D 
förenas med ett litet kalirör. Derefter öppnas aspiratorns kran 
något mer. Qvantiteten luft, som behöfver sugas igenom appa- 
raten, för att kolsyra skall derur undanträngas, har jag i åt- 
skilliga försök funnit vara 5—6 liter, då nemligen vattnet får 
utrinna ur aspiratorn med den hastighet, att 6 luftblåsor i se- 
kunden genomströmma vätskan i kolfven. Men säkerheten for- 
drar dock, att man efter absorptionsrörets vägning ånyo suger 
luft igenom apparaten, för att öfvertyga sig, att röret vid för- 
nyad vägning icke tilltagit i vigt. 
Såsom exempel på den noggrannhet, som med denna metod 
kan ernås, skall jag vidfoga ett par kolbestämningar af tackjern, 
hvars kolhalt blifvit förut särskildt bestämd medelst kopparchlorid, 
samt befunnen vara 4,86 procent. Tackjernet hade blifvit ut- 
gjutet i jernform och var från ytan, der afkylningen skett hasti- 
gast, och ett stycke inåt alldeles hvitt. Det gråa och det hvita 
jernet användes särskildt till försöken. 
